14(> 



Sitzung der physikalisch - mathematischen Classe vum 23. F 



Versuche mit Wisinuth. 



Aus einer Lösung von weinsaurem Wismuth, der noch etwas 

 Weinsäure und Ammoniak zugesetzt war, wurde auf platinirtem (das 

 Wismuth galvanisch niedergeschlagen. Leider lassen sich dickere 

 Wismuthschichfen auf diese Weise nicht erhalten; der Niederschlag 

 ist nur im Anfang blank und festhaftend, bei längerer Dauer des 

 zersetzenden Stromes wird derselbe schwarz und pulverig. Es wurde 

 nun eine solche Wismuthplatte , die noch ziemlich hell durchsichtig, 

 dabei auf der Oberfläche glatt und spiegelnd war, in derselben Weise 

 wie die anderen benutzten Metallschichten mit Elektroden versehen 

 und zwischen den Polen des Elektromagneten auf ihren HALL-Effecl 

 untersucht. Es ergab sich das unerwartete Resultat, dass selbst in 

 stärkeren Magnetfeldern nur ein sehr geringer llAi.i,-EÜect beobachtel 

 werden konnte, während nach allen früheren Beobachtern gerade in 

 Wismuth das II.\i.i."sche Phänomen ausserordentlich stark hervortritt. 

 Es wurde dalier noch eine zweite Wismuthplatte in derselben Weise 

 hergestellt; obgleich ein Primärstrom von einer merklichen Intensität 

 nachweisbar durch die Platten gieng, und die Empfindlichkeil des 

 Galvanometers noch erhöht wurde, betrug der HALL-Effect seihst in 

 den stärksten Feldern nur etwa i 5 inm . Auch dieser kleine Ausschlag 

 konnte nicht einmal sicher gemessen werden, da das Galvanometer 

 dauernd unregelmässige Schwankungen machte. Um dem Einwand 

 zu begegnen, dass der ganze Primärstrom bei den obigen beiden 

 Platten durch das Platin gegangen sei, und das Wismuth sich an 

 der Stromleitung nicht merklich betheiligt habe, da entweder das 

 galvanisch niedergeschlagene Wismuth ein ausserordentlich geringes 

 Leitungsvermögen besitzt, oder vielleicht sehr viele, mikroskopisch 

 nicht wahrnehmbare, feine Risse enthält, wurde 

 folgender Versuch gemacht. Auf ein Stück pla- 

 tinirtes (das von der Form a /> C d (siehe neben- 

 stehende Figur) wurden zwei Kupferdrähte e und >■' 

 als Elektroden angelöthet. Dann wurde ein schmaler 

 Streif der Platinbelegung g li durch Abkratzen mit 

 einem Schreibdiamant entfernt und der galvanische 

 Widerstand der Platte bestimmt; derselbe ergab 

 sich gleich 79.0 Ohm. Nur wurde die Platte bis 

 zur Grenze ik galvanisch mit Wismuth überzogen. 

 Der Widerstand war jetzt 66. g Ohm. Die mit Wis- 

 ^6 niuth belegte Fläche betrug etwa - . der ganzen 

 Platte, es würde die Widerstandsabnahme, wenn die ganze Platte mit 



